122 



Die Untersuchung von Potyka lehrt, dass der Wasser- 

 gehalt des Boracits um so grösser ist, je mehr die Kry- 

 stalle verwittert erscheinen. Die ganz klaren Kry stalle sind 

 vollkommen, frei davon. Potyka schliesst also, dass der 

 Boracit durch Aufnahme von Wasser mit der Zeit in Stas- 

 furtit übergehe. Ist dies der Fall, so kann die Ansicht, 

 der Boracit habe sich bei der Temperatur unserer Atmo- 

 sphäre aus einer wässrigen Lösung abgesetzt, füglich nicht 

 mehr festgehalten werden. Deshalb lag der Gedanke nahe, 

 es möchte gelingen, ilm unter geeigneten Umständen in 

 der Glühhitze zu erzeugen. Versuche, die deshalb Herr 

 Stud. phil. G. E. Richter auf meine Veranlassung in dem 

 hiesigen Universitätslaboratorium anstellte, haben wirklich 

 zu dem gehofften Resultat geführt. Sie sollen in dem Fol- 

 genden beschrieben werden. 



Herr Richter mischte in einem heissen eisernen Mörser 

 gepulvertes geschmolzenes Chlormagnesium mit Boraxglas 

 und etwas Chlorammonium und erhitzte das Gemsich in 

 einem Platintiegel anhaltend bis zu starker Rothglühhitze. 

 Die geglühte Masse wurde dann sehr langsamer Abkühlung 

 überlassen. 



Nach völligem Erkalten fanden sich am Deckel des 

 Platintiegels Krystalle mit deutlich spiegelnden Flächen, 

 die unter dem Mikroskop als reguläre Octaeder erschienen, 

 und im Wasser und selbst in Salzsäure nicht löslich waren. 

 Sie besassen also die Eigenschaften des Boracits. Durch 

 die Analyse konnte die Vermuthung, dass sie auch die 

 Zusammensetzung dieses Minerals besassen, nicht zur Ge- 

 wissheit erhoben werden , da nur äusserst wenige Krystalle 

 auf diese Weise erhalten worden waren. 



Die im Platintiegel enthaltene geschmolzene Masse 

 wurde vielfach mit Wasser behandelt und das darin nicht 

 lösliche im fein zertheilten Zustande ebenfalls mikroskopisch 

 untersucht. Auch hier zeigten sich theilweise reguläre 

 Octaeder, doch bestand der grösste Theil dieses Pulvers 

 aus prismatischen Krystallen. Das lange Zeit mit Wasser 

 behandelte Pulver wurde nun, um die prismatischen Kry- 

 stalle zu entfernen, in verdünnte Salzsäure und dann auf 

 ein Filtrum gebracht, worauf es so lange mit Wasser aus- 



